— 559 — 
fasi, ed invece nei pressi di w esse sì mantengano esterne. Abbiamo poi segnato in 
questa diversi cammini di solidificazione indicando così i casi che si possono presen- 
tare, e sui quali non riteniamo necessario trattenerci oltre. 
Solidificazione di seconda specie. — Siccome questa dipende dalla posizione 
che occupa la composizione del miscuglio considerato relativamente alla linea di 
lacuna ed alla linea di equilibrio monovariante, e non dalla forma di queste, ciò 
vuol dire che tutto qui procede nella maniera già descritta. 
Solo notiamo che i miscugli della fig. 22 che si trovano sopra «ec occupano una 
posizione speciale per la quale il lato del triangolo delle tre fasi che per primo li 
tocca, e che sappiamo dovere essere un lato di corrispondenza liquido-solido, è coin- 
cidente col lato di solido. Questo porta di conseguenza che non vi è intervallo di 
temperatura fra l’inizio della reazione 
liquido 2 + cristallo c = cristallo 4 
e la completa solidificazione, la quale deve aversi alla temperatura a cui il lato di 
solido del triangolo delle tre fasi passa per il punto considerato. Dunque tali mi- 
scugli non avranno un intervallo di trasformazione, ma la solidificazione si compierà 
tutta a temperatura costante, e il miscuglio risultante sarà costituito dai solidi 
distinti a e e. 
I miscugli poi che si trovano su a0, siccome vengono toccati contemporanea- 
mente oltre che dal lato be Cel triangolo delle tre fasi, anche dal lato da che con 
esso coincide, avranno anche essi una fermata in cui ha luogo la trasformazione, 
dopo di che la cristallizzazione seguiterà con la separazione di un solido analogo 
ad a. 
Il solido di cristallizzazione è costituito delle tre superficie che abbiamo già 
viste. La superficie di fusione scenderà con continuità da B ad A ed a C, e pre- 
senterà, anche in questo caso, la ripiegatura dianzi notata caratteristica della linea 
monovariante. Questa linea che prima scendeva con continuità da un capo all’altro, 
ora invece dapprima scende fino ad un minimo e quindi risale: la temperatura di 
minimo è la temperatura in cui si presentano le isoterme segnate nella fig. 22, e 
la linea viene descritta con continuità dai punti d e 2’ della fig. 23. 
Anche la superficie di solido scende da B ad A e a C, mentre la parte rigata 
non scende con continuità dall'uno all’altro punto limite della linea di lacuna, ma 
dall'uno all'altro di questi punti si passa con movimento di una retta orizzontale 
che prima discende, raggiunge un minimo, e quindi risale fino all’altro punto limite. 
La superficie di lacuna non presenta nessuna differenza da quella del caso pre- 
cedente. Quando essa abbia un punto critico superiore od un punto critico inferiore 
la superficie di solido invece di intersecarla può toccarla: e la differenza tra questo 
caso e quello trattato precedentemente consiste nel fatto che, mentre prima il con- 
tatto della superficie $, con la superficie binodale ridottasi ad un unico piano avve- 
niva fuori della parte rigata, che consisteva solamente in una retta giacente sul piano 
stesso, ora il contatto deve aver luogo precisamente in un punto di questa retta. 
